## Osanga – Pteleopsis hylodendron Mildbr.

Extrait de l'Atlas des bois tropicaux – Caractéristiques technologiques et utilisations J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), et 40 auteurs, 2016.
Éditions Quæ, 1 000 p.

https://www.quae.com/produit/1408/9782759225521/atlas-des-bois-tropicaux

### Accès à la notice d'information générale :

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

Famille. Combretaceae.

Noms botaniques. Pteleopsis hylodendron Mildbr. ; Pteleopsis myrtifolia Engl.

Continent. Afrique.

CITES (Convention de Washington, 2016). Pas de restriction commerciale.

### Description de la grume

Diamètre. De 80 à 120 cm.

Épaisseur de l'aubier. De 7 à 10 cm.

Flottabilité. Non flottable.

Conservation en forêt. Bonne.

### Description du bois

Couleur référence. Brun clair.

Aubier. Peu distinct.

Grain. Fin.

Fil. Droit ou contrefil.

Contrefil. Accusé.

Notes. Bois brun jaune à gris verdâtre. Fil irrégulier.

### Propriétés physiques et mécaniques

<table><thead><tr><td>Propriété</td><td>Valeur moyenne</td></tr></thead><tbody><tr><td>Densité<sup>(1)</sup></td><td>0,80</td></tr><tr><td>Dureté Monnin<sup>(1)</sup></td><td>6,3</td></tr><tr><td>Coefficient de retrait volumique</td><td>0,41 % par %</td></tr><tr><td>Retrait tangentiel total (Rt)</td><td>5,8 %</td></tr><tr><td>Retrait radial total (Rr)</td><td>3,6 %</td></tr><tr><td>Ratio Rt/Rr</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Point de saturation des fibres</td><td>34 %</td></tr><tr><td>Conductivité thermique (λ)</td><td>0,26 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Pouvoir calorifique inférieur</td><td>-</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en compression<sup>(1)</sup></td><td>70 MPa</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en flexion statique<sup>(1)</sup></td><td>110 MPa</td></tr><tr><td>Module d'élasticité longitudinal<sup>(1)</sup></td><td>14 100 MPa</td></tr></tbody></table>

### Durabilité naturelle et imprégnabilité du bois

Résistance aux champignons. Classe 2 – durable.

Résistance aux insectes de bois sec. Classe D – durable (duramen durable mais aubier peu distinct).

Résistance aux termites. Classe D – durable.

Imprégnabilité. Classe 2-3 – peu à moyennement imprégnable.

Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle. Classe 4 – en contact avec le sol ou l'eau douce.

Notes. Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350. La durée de performance peut être modifiée par les conditions d'utilisation (telles que décrites par la norme NF EN 335 de mai 2013). Ce bois est considéré comme peu sensible aux foreurs marins.

<figure><img src="image_1.png" /><figcaption>Dosse.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Quartier.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<footnote>(1) À 12 % d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm².</footnote>
## Traitement de préservation

Contre les attaques d'insectes de bois sec. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

En cas d'humidification temporaire. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

En cas d'humidification permanente. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

## Séchage

Vitesse de séchage. Lente.

Risque de déformation. Élevé.

Risque de cémentation. Pas de risque particulier connu.

Risque de fentes. Peu élevé.

Risque de collapse. Pas de risque particulier connu.

Programme de séchage proposé. Programme n° 6 (voir note explicative).

## Sciage et usinage

Effet désaffûtant. Normal.

Denture pour le sciage. Denture stellitée.

Outils d'usinage. Au carbure de tungstène.

Aptitude au déroulage. Non recommandé ou sans intérêt.

Aptitude au tranchage. Bonne.

## Assemblage

Clouage/vissage. Bonne tenue, avant-trous nécessaires.

Notes. Bois dense : la mise en œuvre du collage doit particulièrement respecter les règles de l'art et les préconisations indiquées pour la colle utilisée.

## Classements commerciaux

Classement d'aspect des produits sciés

Selon les règles de classement SATA (1996).

Pour le « Marché général »

Classements possibles avivés : choix i, choix ii, choix iii, choix iv.

Classements possibles coursons : choix i, choix ii.

Classements possibles coursons de chevrons : choix i, choix ii, choix iii.

Pour les « Marchés particuliers »

Classements possibles frises et planchettes : choix i, choix ii, choix iii.

Classements possibles chevrons : choix i, choix ii, choix iii.

Sections transversales de *Pteleopsis hylodendron*.
Photo J.-C. Cerre.

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

2 mm

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

0,5 mm
## Réaction au feu

### Classement conventionnel français

Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable).

Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable).

### Classement selon euroclasses. D-s2, d0.

Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 (avril 2016) : bois de structure utilisés en parois verticales et plafonds, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm.

## Principales utilisations

- Charpente lourde.

- Escalier d'intérieur.

- Fond de véhicule ou de conteneur.

- Menuiserie extérieure.

- Menuiserie intérieure.

- Ossature.

- Parquet.

- Platelage, decking.

- Pont (en contact avec le sol ou l'eau).

- Poteau.

- Revêtement extérieur.

- Traverse.

## Principales appellations vernaculaires

### Pays

Cameroun

Côte d'Ivoire

République démocratique du Congo

### Appellation

Sikon

Kofiramé

Osanga

Doi: https://doi.org/10.19182/bft2022.350.a36871

Droit d'auteur © 2022, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quæ

Date de publication : 1er février 2022

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Terrasse bordant une piscine à débordement - Fournitures, Fibres Industries Bois ; Réalisation, Agencement Tiby, La Réunion (France). Photo David Bodelu, Fibres Industries Bois.</figcaption></figure>
## Osanga - Pteleopsis hylodendron Mildbr.

From Tropical timber atlas - Technological characteristics and uses.
J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), and 40 authors, 2016.
Publisher Éditions Quæ, 1000 p.
https://www.quae.com/produit/1477/9782759227716/tropical-timber-atlas

### Access to the general information leaflet:

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

Family. Combretaceae.

Botanical names. *Pteleopsis hylodendron* Mildbr.; *Pteleopsis myrtifolia* Engl.

Continent. Africa.

CITES (Washington Convention of 2017). No trade restrictions.

### Log description

Diameter. 80 to 120 cm.

Thickness of sapwood. 7 to 10 cm.

Buoyancy. Does not float.

Log conservation. Good.

### Wood description

Reference colour. Light brown.

Sapwood. Not clearly demarcated.

Texture. Fine.

Grain. Straight or interlocked.

Interlocked grain. Marked.

Notes. Yellow brown to greenish grey. Irregular grain.

### Physical and mechanical properties

Property | Mean value

Density(1) | 0.80

Monnin hardness(1) | 6,3

Coefficient of volumetric shrinkage | 0.41% per %

Total tangential shrinkage (Ts) | 5.8%

Total radial shrinkage (Rs) | 3.6%

T/R anisotropy ratio | 1.6

Fibre saturation point | 34%

Thermal conductivity (λ) | 0.26 W/(m.K)

Lower heating value | -

Crushing strength(1) | 70 MPa

Static bending strength(1) | 110 MPa

Longitudinal modulus of elasticity(1) | 14,100 MPa

(1) At 12% moisture content, with 1 MPa = 1 N/mm².

### Natural durability and treatability

Resistance to decay. Class 1 - durable.

Resistance to dry wood borers. Class D - durable (heartwood durable but sapwood not clearly demarcated).

Resistance to termites. Class D - durable.

Treatability. Class 2-3 - poorly to moderately permeable.

Use class covered by natural durability. Class 4 - in ground or fresh water contact.

Notes. This species is listed in the NF EN 350 standard. According to the European standard NF EN 335 of May 2013, performance length might be modified by conditions in which it is used. This wood is given as not very sensitive to marine borers.

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Flat sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Quarter sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>
## Preservation treatment

Against dry wood borer attacks. This wood does not require any preservation treatment.
In case of temporary humidification. This wood does not require any preservation treatment.

In case of permanent humidification. This wood does not require any preservation treatment.

## Drying

Drying rate. Slow.

Risk of distortion. High risk.

Risk of case hardening. No known specific risk.

Risk of checking. Slight risk.

Risk of collapse. No known specific risk.

Suggested drying schedule. Schedule #6 (see explanatory note).

## Sawing and machining

Blunting effect. Normal.

Sawteeth recommended. Stellite-tipped.

Machining tools. Tungsten carbide.

Suitability for peeling. Not recommended or without interest.

Suitability for slicing. Good.

## Assembling

Nailing/screwing. Good but pre-boring necessary.

Notes. High specific gravity: important that gluing be performed in compliance with the code of practice and instructions for the glue used.

## Commercial grading

Sawn timber appearance grading.

According to SATA grading rules (1996).

For the "General Purpose Market"

Possible grading for square-edged timbers: choice i, choice ii, choice iii, choice iv.

Possible grading for shortlength lumbers: choice i, choice ii.

Possible grading for shortlength rafters: choice i, choice ii, choice iii.

For the "Special Market"

Possible grading for strips and small boards: choice i, choice ii, choice iii.

Possible grading for rafters: choice i, choice ii, choice iii.

Visual structure grading.

According to European standard EN 1912 (2012) and associated national standards (see explanatory note), strength class D40 can be provided by visual grading.

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Cross sections of *Pteleopsis hylodendron*.
Photo J.-C. Cerre.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_9.png" /></figure>
## Fire safety

### Conventional French grading

Thickness > 14 mm: M3 (moderately flammable).

Thickness < 14 mm: M4 (readily flammable).

### Euroclass grading. D-s2, d0

Default grading for solid wood that meets requirements of European standard NF EN 14081-1 (April 2016): structural graded timber in vertical uses and ceilings with minimal mean density of 0.35 and minimal thickness of 22 mm.

### Main end uses

Heavy carpentry.

Stairs (inside).

Vehicle or container flooring.

Exterior joinery.

Interior joinery.

House framing.

Flooring.

Decking.

Bridges (parts in contact with water or ground).

Poles.

Exterior panelling.

Sleepers.

### Common names

<table><thead><tr><td>Country</td><td>Local name</td></tr></thead><tbody><tr><td>Cameroon</td><td>Sikon</td></tr><tr><td>Côte d'Ivoire</td><td>Koframiré</td></tr><tr><td>Democratic Republic of Congo</td><td>Osanga</td></tr></tbody></table>

Doi: https://doi.org/10.19182/bft2022.350.a36871

Droit d'auteur © 2022, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quæ

Date de publication : 1er février 2022

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Decking around an infinity pool – By Agencement Tiby, supplies from Fibres Industries Bois, La Réunion, France.</figcaption></figure>

Photo David Bodelu, Fibres Industries Bois.